330 
R. Nacken, Vergleich der optischen 
eine Reihe ähnlicher Apparate beschrieben worden sind. Hervor- 
zuheben ist, daß die Heizung des horizontal liegenden Ofens durch 
eine Platinspirale erfolgt, deren etwa 1 mm starker Draht um ein 
Rohr aus Marquardt-Masse von 0,7 cm lichter Weite eng gewickelt 
ist. Die Länge des Rohres beträgt ca. 8 cm. Infolge dieser langen 
Wickelung und der Stärke des Drahtes erzielt man im Innern des 
Rohrs einen ziemlich großen Raum von konstanter Temperatur bis 
etwa 1600° C. 
Polarisator und Analysator sind gleichzeitig drehbar, und eine 
Scheibe mit Gradeinteilung gestattet Auslöschungsschiefen zu be- 
stimmen. Als Lichtquelle dient ein Nernstfadeu, der mit ca. 
1 Amp. belastet genügend intensives Licht liefert, um noch über 
1500 U Doppelbrechung in Kristallsplittern zu erkennen. Als Be- 
obachtungsobjekte werden kleine Spalt- oder Schliffplättchen von 
nur wenigen Quadratmillimetern Ausdehnung verwendet, so daß 
Temperaturunterschiede im Innern eines solchen nicht zu befürchten 
sind. Sie werden in Haltern aus Platinblech freistehend befestigt, 
damit keinerlei Berührung mit einer chemisch wirksamen Substanz 
erfolgt. In der Mitte des Ofens berührt das Präparat unmittelbar 
die Lötstelle des dünnen, nur 0,2 mm starken Thermoelements, 
welches der Länge nach durch den Ofen gezogen ist. Wenn da- 
her Präparat und Lötstelle in dem schwach vergrößernden Mikroskop 
gleichzeitig scharf erscheint, ist eine sichere Temperaturbestimmung 
gewährleistet. Durch Quarzglasfenster kann das Heizrohr beider- 
seitig verschlossen werden. 
Fehler sind daher in erster Linie nur bedingt durch Ver- 
unreinigung der Substanz und durch falsche Angaben des Thermo- 
elements. Zur Kontrolle des letzteren wurde ein dünnes Quarz- 
blättchen erhitzt, das parallel zur optischen Achse geschnitten 
war. Für die Umwandlungstemperatur wurden Werte gefunden, 
die im extremsten Fall +1° von 575° abwicheu. Das Schmelzen 
eines kleinen Spaltblättchens von Natrium clilorid erfolgte bei 800°. 
Für höhere Temperaturen bot die Umwandlung des Wollastonits 
in Pseudowollastonit, die von E. T. Allen und W. P. White 1 bei 
ungefähr 1190° festgelegt wurde, einen Vergleichspunkt dar. 
CaSiO, wurde durch Kristallisation aus Ca Cl 2 -Schmelzen rein und 
in Kristallen erhalten, die bei ca. 1200° entweder in monoklinen 
Nädelchen oder in pseudohexagonalen Täfelchen erscheinen. Die 
Umwandlung bei 1190° erfolgt träge, man darf daher nur lang- 
sam erhitzen. Dann treten aber noch etwas unterhalb 1200° in den 
bisher einheitlich auslöschenden Kristallsplittern an einzelnen Stellen 
Flecke mit bunten Polarisationstönen auf, die sich ganz allmählich 
vergrößern, solange die Temperatur um 1200° erhalten wird. Die 
niedrigste Temperatur, bei der dieser Vorgang noch erkennbar war, 
1 E. T. Allen und P. P. White, Am. Journ. Sc. [4.] 21. 89 — 108. 1906- 
